86 J. Kunz, Die magnetischen Eigenschaften des Hämatits. 



Schäften des Pyrrhotins verwendet wurde ^ Eine Fehler- 

 quelle, die darin besteht, daß der zentrale Kupferstab die 

 Wärme fortleitet, daß also die am Thermoelement abgelesene 

 Temperatur höher ist als die Temperatur der Substanz, wurde 

 dadurch zu vermeiden gesucht, daß die Kristalle in möglichst 

 unmagnetische Asbestblättchen eingehüllt und dadurch von 

 dem Wärme leitenden Kupferstabe isoliert wurden. Trotzdem 

 können die nachfolgenden Zahlenangaben noch nicht als völlig 

 fehlerfrei angesehen werden. Die Feldstärke betrug 7000 Gauß. 



Die beiden Gruppen der Hämatitkristalle unterscheiden 

 sich in thermischer Beziehung deutlich von einander. 

















































































• 1 





























































































r 





















































































































1 



w 















5 



>o 



6< 





' 1 



Fig. 25. 



Bei den scheinbar einfachen, dem Vesuv entstammenden 

 Exemplaren nimmt die Intensität der Magnetisierung mit zu- 

 nehmender Temperatur in einer regelmäßigen Kurve ab, welche 

 der entsprechenden Kurve des Pyrrhotins und des Eisens 

 sehr ähnlich sieht. Die magnetischen Eigenschaften ver- 

 schwinden bei 645^. Nimmt jetzt die Temperatur wieder ab, 

 so durchläuft die zunehmende Intensität der Magnetisierung 

 die ursprüngliche Temperaturkurve und bei gewöhnlicher 

 Temperatur angekommen, besitzen die Kristalle dieser Gruppe 

 wieder die ursprünglichen magnetischen Eigenschaften. Die 

 Kurve der Fig. 25 bringt die thermische Variation der Magneti- 

 sierung zur Darstellung. 



^ P. Weiss et J. Kunz. Journ. de phys. 1905. (4.) 4. 



